Перспективы адгезивного протезирования в терапевтической стоматологии

ПЕРСПЕКТИВЫ АДГЕЗИВНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Луцкая И.К., доктор мед. наук, профессор, зав. кафедрой терапевтической стоматологии БелМАПО

Lutskaya I.K.

The prospects of adhesive prosthetics in therapeutic stomatology

Резюме. В статье дается характеристика современных материалов, которые используются в терапевтической стоматологии для изготовления адгезивных конструкций. Приведены показания для выбора конкретных средств и методов реставрирования зубных рядов. На конкретных клинических примерах описана техника изготовления адгезивных мостовидных протезов различных конструкций.

Ключевые слова: армирующие ленты, композиционные материалы, адгезивный мостовидный протез (АМП).

Summary. Characteristic of modern dental materials which are used at adhesive prosthetics is given in the article. Also we recommend statements for the clinical choose of dental range restoration. Technic of making different construction adhesive prosthetics is given at concrete clinical examples.

Keywords: reinforcing splints, composite materials, adhesive bridge prosthetics.

Адгезивные мостовидные протезы (АМП) - сравнительно новое, перспективное направление терапевтической и ортопедической стоматологии, позволяющее решать проблему восстановления непрерывности зубных рядов с минимальным инвазивным вмешательством на твердых тканях зубов.

Преимущественные свойства адгезивных мостовидных протезов: щадящее отношение к твердым тканям опорных зубов, высокий эстетический результат реставраций, возможность выполнения манипуляций без проведения анестезии, возможность односеансного замещения дефекта зубного ряда, надежность стабилизации конструкций и отсутствие проблем с краевым прилеганием.

Выбор конструкции адгезивного мосто-видного протеза диктуется клиническими особенностями: топографией и протяженностью дефекта зубного ряда; состоянием, расположением опорных зубов и антагонистов; морфологией симметричного зуба (геометрическая форма, размер и микрорельеф, цвет зуба, тип прозрачности); индивидуальными морфологическими особенностями, возрастными изменениями, характеристикой прикуса; формой и выраженностью альвеолярного отростка в области дефекта.

При планировании адгезивного мосто-видного протеза необходимо учитывать возможности материалов и технологий изготовления АМП. Материалы различают по составу: металл; полиэтилен (Ribbond, Connect, Construct); керамика (GlasSpan, Cerec, прессованная керамика); стекловолокно (Fabre-splint, Splint-it, Fibre-Kor, Vectris, EverStick, Tender Fiber); высокопрочные нити (GrandTEC, Kevlar). Волоконные системы, в свою очередь, бывают наполненные (Fibre-Kor, Splint-it, EverStick, Construct, GrandTEC, Ten-

der Fiber) и ненаполненные (Ribbond, Connect, Fabre-splint, GlasSpan). Готовые арматурные элементы для изготовления АМП: стекловолоконные балки; понтики; стекловолоконные штифты; микрозамки (CBW, bloLINK). Опорные элементы и типы стабилизации бывают следующими: ок-клюзионно-оральные, вестибуло-ораль-ные ретейнеры типа «Manhattan Bridge» и «Мериленд»; круговая стабилизация; микрозамки; опорные окклюзионные вкладки или накладки; стабилизация при помощи внедрения волоконных систем в ретенционные пропилы.

Применение адгезивной ленточной конструкции показано при значительном разрушении коронки, нёбном положении или отсутствии одного зуба. Реставрации могут изготавливаться в виде облицовок, адгезивных мостовидных протезов, комбинированных конструкций.

Расположение укрепляющей ленты зависит от локализации дефекта и предполагаемой нагрузки на создаваемый адгезивный протез. Примером может служить конкретный клинический случай (рис. 1-4). У пациента отсутствует зуб 24 (рис. 1).

Моделирование адгезивной конструкции требует соблюдения этапов работы с фотополимерами. Подготовка зубов включает механическое очищение от налета пастой, не содержащей фтора. Зубы тщательно промываются струей воды. Затем выбираются оттенки композита в соответствии с симметричным и рядом стоящими зубами. Используются эталонные цвета фотополимера.

Осуществляется планирование реставрации (одонтометрия, одонтоскопия).

Для последующего укрепления ленты формируются углубления на боковых поверхностях зубов, замыкающих дефект, направленные в сторону отсутствующего

зуба (рис. 2). По высоте отпрепарированные площадки соответствуют ширине ленты, по глубине - 1-2 мм (слегка углубляются в дентин), по длине - занимают практически всю ширину боковой поверхности с вовлечением проксимально-орального гребня коронки. Площадки располагаются таким образом, чтобы не нарушался режущий край, придесневая и вестибулярная области зубов. Острые углы и выступающие края сглаживаются мелкозернистым бором.

Для определения точной длины ленты, необходимой для формирования конструкции, при помощи пинцета узкая полоска фольги укладывается таким образом, чтобы один конец плотно прилегал к отпрепарированной площадке премоля-ра. Затем полоска протягивается к клыку, замыкающему дефект с противоположной стороны, и плотно прижимается к подготовленной поверхности.

Отпрепарированные площадки протравливаются кислотным гелем, промываются струей воды и просушиваются обезжиренным воздухом. Наносится тонкий слой адгезив-бонда, засвечивается и покрывается прозрачным гибридным материалом или текучим композитом.

Подготовленная полоска ненаполнен-ной ленты (Ribbond) увлажняется адге-зивом. При помощи пинцета один конец плотно прижимается к отпрепарированной площадке дистально расположенного зуба в направлении от вестибулярной к оральной поверхности. Лента изгибается так, чтобы она протягивалась к ме-зиально расположенному зубу. Второй конец ленты наружной стороной прижимается к его проксимальной площадке (рис. 3).

Последующая работа напоминает формирование винира. Наиболее глубоко (ближе к пришеечной области) располага-

ш ©©временная стоматология N2 2011

Кш

Рис. 1. Дефект зубного ряда верхней челюсти справа

Рис. 2. Отпрепарированные площадки на опорных зубах

Рис. 4. Готовая адгезивная мостовидная конструкция

Рис. 5. Площадки на жевательной поверхности опорных зубов

Рис. 7. Два отрезка ленты уложены под прямым углом друг к другу

Рис. 8. Моделирование промежуточной части АМП

Рис. 10. Удаленный зуб подготовлен для изготовления АМП

ется темный опаковый слой. Следующий дентинный слой - светлее - восполняет объем дентина в зубе. Эмалевые цвета завершают реставрацию с сохранением оптимальных размеров, формы и рельефа конкретного зуба.

Осуществляется контурирование макро-и микрорельефа, полирование; опорные зубы покрываются фторлаком (рис. 4).

Рис. 11. Адаптирование шинирующей адгезивной ленты

Возможна иная методика использования ленты: когда площадки на боковых поверхностях, обращенных в сторону дефекта зубного ряда, препарируются параллельно вертикальной оси зуба. Размеры площадки по ширине и глубине соответствуют ширине и толщине ленты, а высота ограничивается параметрами проксимальной облас-

¡нная ©даматодагая

Рис. 3. Адаптированная к площадкам армирующая лента

Рис. 6. Армирующая лента адаптирована параллельно альвеолярному краю

Рис. 9. Дефект зубного ряда на нижней челюсти

Рис. 12. Шинирующий адгезивный мостовидный протез

ти зуба (боковой гребень желательно сохранить) (рис. 5).

Этапы реставрации зубного ряда: наложение коффердама, препарирование с созданием микрополостей; определение длины ленты Ribbond, необходимой для изготовления АМП; адгезивная техника (протравливание микрополостей, промывание водой, нанесение адгезивной

¡©11 ©

Рис. 13. Площадки на опорных зубах верхней челюсти

Рис. 16. Готовая реставрация

Рис. 19. Укрепленная на опорных зубах лента

Рис. 22. Отпрепарированные кариозные полости

Рис. 25. Готовая реставрация

1©

Рис. 14. Лента укреплена при помощи текучего композита

Рис. 17. Отпрепарированные опорные зубы

Рис. 20. Моделирование промежуточной части АМП

Рис. 23. Отрезок ленты вдоль вестибулярных стенок полости

системы, фотоактивация); укладывание и адаптирование ленты в полости с использованием жидкотекучего материала (рис. 6); фотополимеризация армирующей основы. На рисунке 7 приведен способ укрепления двух отрезков риббонда под прямым углом: один параллельно, другой - перпендикулярно десневому краю. Заполнение микрополостей, формирование промежуточной части АМП;

Рис. 15. Нанесение опакового слоя композита

Рис. 18. Адгезивная лента огибает зуб 31

Рис. 21. Использование фотополимера «розовая десна»

Рис. 24. Параллельно расположенные отрезки армирующей ленты

окончательное моделирование, фотополимеризация и обработка реставрации с учетом присущих данной пациентке индивидуальных морфологических особенностей зуба - рис. 8.

Сочетание шинирования и адгезивного протезирования с использованием удаленного зуба представлено клиническим случаем - рис. 9-12. Непосредственно перед изготовлением шинирующей конс-

Ш11

©©временная стоматология и;

трукции удаляется зуб 31. Проводится гемостаз (рис. 9).

Коронковая часть удаленного зуба 31 отделяется от корней при помощи алмазного диска под водяной струей во избежание образования трещин эмали и дентина. Пришеечная область оформляется в виде овала, подобно пришеечной области зуба 41. Параллельно вестибулярной стенке в коронке выполняется щель, по ширине и глубине отвечающая размерам шинирующей ленты (рис. 10).

На язычной поверхности нижних резцов и клыков, отступая от режущего края 1,5-2 мм, маленьким шаровидным бором препарируется борозда, по ширине соответствующая ленте, используемой для шинирования.

Отпрепарированные участки зубов протравливаются кислотным гелем. Ад-гезивом покрываются бороздки, подготовленные под шину, полимеризуются галогеновым светом. На поверхность обработанной адгезивом эмали наносится тонкий слой текучего композита (без засвечивания).

Отрезок подготовленной заранее не-наполненной ленты увлажняется адге-зив-бондом. Пальцами в перчатках лента прижимается так, чтобы она касалась зубов. Инструментом Ribbond продавливается в межзубные промежутки. После адаптации ленты на всю поверхность шины наносится тонкий слой эмалевого композита и полимеризуется (рис. 11).

Для укрепления удаленного зуба 31 кислотным гелем протравливаются отпрепарированные поверхности, а затем обрабатываются адгезивом, который от-верждается светом.

Подготовленная поверхность зуба 31, которая будет прилежать к десне, аккуратно покрывается текучим материалом (без заполнения борозды!) слоем до 0,5 мм и засвечивается. Борозда заполняется текучим композитом (Grandio flow), зуб укрепляется на ленте, симметрично зубу 41, материал полимеризуется светом галогеновой лампы (рис. 12).

Обработка поверхности шины производится с использованием алмазных боров мелкой и ультрамелкой зернистости, полировочных дисков, головок, покрывается фторсодержащим лаком.

Следующий клинический случай представляет моделирование реставраций в области жевательных зубов - рис. 13-16.

Выбору оттенков цвета фотополимера предшествует механическое очищение симметричных моляров и премоляров с использованием щеточки и бесфтористой пасты. Осуществляется планирование

размеров и форм реставрации. Высота коронки измеряется в проксимальной области от десны до бокового гребня пре-моляра. Ширина ленты для адгезивного протеза составляет около 1/2 полученного размера.

Одна площадка препарируется на жевательной поверхности зуба 16 в горизонтальной плоскости, другая размещается вдоль шейки премоляра в вертикальной плоскости (рис. 13). Препарируемая площадь включает также пришеечную область вестибулярной поверхности первого премоляра в связи с наличием дефекта.

Площадки протравливаются кислотным гелем, промываются струей воды и просушиваются обезжиренным воздухом. Наносится адгезив-бонд и тонкий слой прозрачного текучего композита.

При помощи пинцета один конец армирующей ленты плотно прижимается к отпрепарированной площадке дистально расположенного зуба. Лента изгибается так, чтобы она протягивалась от жевательной поверхности моляра к дисталь-ной площадке премоляра, где укладывается в подготовленное ложе (рис. 14).

В процессе оформления АМП ленту продавливают в слой Flow Liner. Проводится отверждение галогеновым светом. Далее композитным материалом формируется отсутствующий зуб. Для этого на отрезок ленты, замыкающий дефект зубного ряда, широкой гладилкой наносится первая порция опакового композита (рис. 15). Слоями не толще 2 мм последовательно имитируется дентин, занимающий объем в придесне-вой области и у экватора реставрации. Основания бугров, а затем их выступы также формируются опаковым фотополимером, который не доводится до предполагаемой вершины бугра на 1,5 мм (толщина эмалевых оттенков). Опаковую основу реставрации покрывают тонким слоем основного эмалевого композита. На эмалевый слой наносится прозрачный композит. Производится финишное засвечивание (рис.16). Осуществляется абразивная обработка. Опорные зубы покрываются фторлаком.

Ниже представлена усиленная адгезивная конструкция (рис.17-21).

Выбору шприцев композита предшествует механическое очищение вестибулярной поверхности зуба, симметричного реставрируемому, и рядом стоящих зубов. Подбираются отдельно опаковые оттенки нанокомпозита Grandio для реставрации зуба 41 (один темнее - ОА3, другой светлее - ОА2) и эмалевые для моделирова-

ния вестибулярной поверхности зубов 41, 42 и 31 (основной цвет А3, в области режущего края - А2 и прозрачный - I).

Планирование размеров и форм предусматривает одонтоскопию и одонто-метрию зубов. Измерение параметров необходимо для обеспечения точной подгонки конструкции.

Препарирование включает формирование углублений на зубах, замыкающих дефект и служащих опорой адгезивного протеза (рис. 17). В данном случае на зубе 42 площадка локализуется на мезиальной поверхности, занимая всю ширину коронки, переходя на язычную поверхность.

На левом центральном резце борозда огибает коронку зуба, простираясь вдоль вестибулярной, дистальной, язычной поверхностей. По высоте отпрепарированные площадки соответствуют ширине армирующей ленты - 2 мм; по глубине - 1 мм (слегка углубляются в дентин). Вестибулярные поверхности зубов 31 и 42 истончаются на 0,3-0,5 мм под вини-ры. Далее определяется длина отрезка ленты, необходимого для формирования конструкции в области отсутствующего зуба: удвоенная величина дефекта в зубном ряду плюс 6-8 мм.

Проводится адгезивная подготовка отпрепарированных поверхностей. На область борозды зуба 31, покрытой ад-гезивом, наносится тонкий слой текучего композита.

Подготовленная полоска ленты серединой при помощи пинцета плотно прижимается к отпрепарированной круговой площадке зуба 31 так, чтобы оба конца направлялись в сторону зуба 42 (рис. 18). Оставшаяся часть ленты загибается внутрь и наружной стороной прижимается к проксимальной площадке. Расположенный орально участок ленты придавливается к укрепленному отделу армирующих волокон, а затем к язычной поверхности зуба 42 (рис. 19). Воздействием света га-логеновой лампы отдельно отверждается каждый участок ленты.

Последующая работа напоминает формирование винира. В области зуба 31 на ленте наиболее глубоко (ближе к при-шеечной области) располагается темный опаковый слой. Следующий дентинный слой (светлее) занимает большую площадь и восполняет объем дентина, имеющегося в зубе (рис. 20). Эмалевыми цветами завершается реставрация с воссозданием оптимальных размеров, формы и рельефа зуба.

Зубы, замыкающие дефект, покрываются фотополимером эмалевых оттенков.

©©©ременная стоматология N2 2011 11

Для воссоздания естественного десне-вого края используется розовый фотополимерный материал. Опаковыми оттенками имитируются десневые сосочки. На опак тонким слоем наносится десневой светопроницаемый материал и отвержда-ется галогеновой лампой (рис. 21).

Обработка готовой конструкции осуществляется обычным образом.

Еще один клинический случай: дефект верхнего зубного ряда в результате отсутствия зуба 26 (рис. 22-25). В опорных зубах 27 и 25 имеются кариозные полости значительных размеров, поэтому исключается процедура формирования площадок для фиксации укрепляющей ленты.

При планировании конструкции выполняется морфометрия зубов и подготовка укрепляющих наполненных волокон GrandTEC (юСо) оптимального размера.

Подготовка зубов включает механическое очищение зубов от налета. Оттенки композита выбираются в соответствии с симметричным и рядом стоящими зубами, с использованием эталонных цветов нанокомпозита Grandio (ЮСО).

Подготовка зубов, замыкающих конструкцию, предусматривает выведение кариозной полости на жевательную поверхность, некротомию дентина. Стенки, по возможности, препарируют отвесными, чтобы обеспечить адаптацию ленты (рис. 22).

Для определения точной длины ленты при помощи пинцета узкую полоску фольги укладывают таким образом, чтобы один конец плотно прилегал к отпрепарированной вестибулярной стенке полости моляра. Полоска протягивается к премоляру, замыкающему дефект

шшда -

с противоположной стороны, и плотно прижимается к внутренней поверхности вестибулярной стенки полости в мезио-дистальном направлении. Ножницами отрезается волоконная лента такой длины, как полоска фольги.

Подготавливаются зубы для моделирования АМП. Отпрепарированные вестибулярные стенки полости обрабатываются однокомпонентным самопротравливающим адгезивом (Futurabond M), наносится тонкий слой светлого текучего универсального наногибридного пломбировочного материала с высокой вязкостью (Grandio SO Heavy Flow).

При помощи пинцета один конец ленты плотно прижимается к внутренней поверхности вестибулярной стенки дис-тально расположенного зуба, затем протягивается к зубу 24. Второй конец ленты наружной стороной адаптируется к отпрепарированной площадке (рис. 23). Отдельно отверждается каждый участок арматуры. Повышение прочности конструкции достигается использованием второго отрезка ленты, которая укладывается параллельно первому и фиксируется текучим фотополимером к внутренней отпрепарированной оральной поверхности полостей зубов 25 и 27 (рис. 24).

Полости в моляре и премоляре заполняются фотоотверждаемым композиционным материалом. Основной объем занимают опаковые слои цвета дентина. Эмалевые цвета покрывают бугры и скаты бугров. Моделируется рельеф поверхности (рис. 25).

Обработка готовой конструкции осуществляется обычным образом: контури-

рование макро- и микрорельефа, полирование, покрытие фторлаком опорных зубов.

Внедрение в практику терапевтической стоматологии армирующих волокон в сочетании с фотополимеризующимися композитами расширило возможности малоинвазивной техники восстановления зубных рядов при дефектах незначительной протяженности. Все большую популярность у врачей и пациентов приобретают адгезивные мостовидные протезы, которые показаны при значительном разрушении коронки, отсутствии или аномальном расположении отдельных зубов.

Для изготовления конструкции требуется минимальное препарирование опорных зубов, а именно создание площадок для укрепления армирующих волокон. Размеры площадок зависят от ширины ленты, а расположение связано с клинической картиной и функциональным назначением АМП. Это может быть преимущественно эстетическая роль или выполнение жевательной нагрузки. Моделирование промежуточной части требует соблюдения этапов работы со светоотверждаемыми материалами: опаковыми оттенками восполняют объем дентина, а эмалевыми имитируют светопроницаемые слои. Изготовление АМП в соответствии с показаниями и правилами работы с композитами обеспечивает высокое качество как эстетических, так и механических свойств реставрации.

В статье представлены клинические случаи из практики к.м.н., доцента Н.В. Новак; к.м.н., доцента Ю.П. Чернявского; ассистента О.А. Лопатина; ассистента В.П. Кавецкого

Поступила 18.07.2011

Сайт медицинской организации как инструмент коммуникации с пациентами // Здравоохранение (Москва). -2011. - № 7. - С. 42-49.

Обеспечение качества в медицинских учреждениях США // Вопросы экспертизы и качества медицинской помощи. - 2011. - № 8. - С. 56-72.

Синдром выгорания врача лучше всего лечится с помощью повышения зарплаты // Менеджер здравоохранения. - 2011. - № 7. - С. 64-69.

здоровье населения республики Беларусь. Статистический сборник. - Минск: Нац. стат. комитет, 2011. -256 с.

здравоохранение в республике беларусь. Официальный статистический сборник за 2010 г. - Минск: РНМБ, 2011. - 308 с.

Опыт аккредитации медицинских организаций за рубежом // Вопросы экономики и управления для руководителей здравоохранения. - 2011. -№9. - С. 47-62.

Кулак А.Г. анализ и моделирование показателей здоровья населения. - Минск: Мисанта, 2011. - 219 с. Столяренко Ю.П. история обезболивания в стоматологии от древности до современности. - Самара, 2010.- 342 с.